CELEX: 31969L0493
Language: fi
Date: 1969-12-15 00:00:00
Title: Neuvoston direktiivi 69/493/ETY annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Avis juridique important

|

31969L0493

Neuvoston direktiivi 69/493/ETY annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä  

Virallinen lehti nro L 326 , 29/12/1969 s. 0036 - 0039 Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 1 s. 0115  Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1969(II) s. 0581  Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 1 s. 0115  Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1969(II) s. 0599  Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 1 s. 0042  Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 1 s. 0170  Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 1 s. 0170 

NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu 15 päivänä joulukuuta 1969,kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (69/493/ETY)EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, jokaottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,ottaa huomioon komission ehdotuksen,ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(1),ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,sekä katsoo, ettätiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisista kristallilasituotteiden erityisistä nimityksistä ja niistä johtuvasta, kyseisten tuotteiden koostumusta koskevasta velvoitteesta säädetään eri säännöksissä; kyseiset erot muodostavat näiden tuotteiden kaupan esteen ja ne voivat johtaa kilpailun vääristymiin yhteisön sisällä,kyseisiä yhteismarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan esteitä voidaan poistaa, jos kaikki jäsenvaltiot soveltavat samoja säännöksiä,kristallilasin eri luokkien nimitysten ja näiden luokkien ominaisuuksien osalta säädettävien yhteisön säännösten tavoitteena on suojella toisaalta ostajaa vilpilliseltä menettelyltä, toisaalta näihin säännöksiin mukautuvaa valmistajaa, jayhteisön lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi on välttämätöntä luoda yhtenäisiä menetelmiä kristallilasituotteiden, joilla on tässä direktiivissä vahvistetut nimitykset, kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittämiseksi,ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:1 artiklaTätä direktiiviä sovelletaan yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 70.13 kuuluviin tuotteisiin.2 artiklaJäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden koostumus, valmistusominaisuudet, merkinnät ja kaikenlainen mainonta vastaa tässä direktiivissä ja sen liitteissä säädettyjä määritelmiä ja sääntöjä.3 artiklaJäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liitteen I b sarakkeessa olevia nimityksiä ei voida käyttää kaupassa kuvaamaan muita tuotteita kuin niitä, joilla on liitteen I d-g sarakkeessa mainitut ominaisuudet.4 artikla1. Jos tässä direktiivissä tarkoitetulla tuotteella on liitteen I b sarakkeessa mainittu ominaisuus, siihen voidaan merkitä tämän direktiivin liitteen I h ja i sarakkeessa määritelty tunnusmerkki.2. Jos tavaramerkki, yrityksen toiminimi tai muu kuvaus sisältää yksinään tai sanayhteyksissä taikka ominaisuutta kuvaavana liitteen I b ja c sarakkeessa määrätyn nimityksen tai nimityksen, joka voidaan helposti sekoittaa siihen, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisen tavaramerkin tai toiminimen tai kuvauksen yhteyteen liitetään viipymättä:a) tuotteen nimitys, jos sillä on liitteen I d-g sarakkeessa mainitut ominaisuudet,b) täsmällinen kuvaus tuotteesta, jos sillä ei ole liitteen I d-g sarakkeessa mainittuja ominaisuuksia.5 artiklaLiitteessä I määrätyt nimitykset ja tunnusmerkit voivat sisältyä samaan pakkausmerkintään.6 artiklaNimitysten ja tunnusmerkkien sekä liitteen d-g sarakkeessa lueteltujen ominaisuuksien välinen vastaavuus voidaan tarkistaa ainoastaan liitteessä II määriteltyjen menetelmien avulla.7 artiklaTämän direktiivin säännökset eivät koske yhteisön ulkopuolelle vietäviksi tarkoitettuja tuotteita.8 artiklaJäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet voimaan 18 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Kun tämä direktiivi on annettu tiedoksi, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ehdotukset niistä tässä direktiivissä tarkoitettuja kysymyksiä koskevista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka jäsenvaltiot aikovat antaa, toimitetaan komissiolle riittävän ajoissa, jotta se voi esittää huomautuksensa.9 artiklaTämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1969.Neuvoston puolestaPuheenjohtajaH.J. DE KOSTER(1) EYVL N:o C 108, 19.10.1968, s. 35LIITE ILUETTELO KRISTALLILASILUOKISTA>TAULUKON PAIKKA>Nimityksiä voidaan käyttää vapaasti alkuperämaasta ta määrämaasta riippumatta.Prosenttiosuus ilmoittaa lyijyoksidipitoisuuden.PbO &ge; 30 % &ge; 3,00  × >VIITTAUS KAAVIOON> Pyröreä merkki, väri: kultaØ &ge; 1 cm2>TAULUKON PAIKKA> PbO &ge; 24 % &ge; 2,90 ×3 CRISTALLINVETRO SONORO SUPERIOREKRISTALLGLASKRISTALLINGLAS(1)SONOORGLAS(2) Yksinomaan niiden maiden, joissa tavara pidetään kaupan, kielellä tai kielillä olevia nimityksiä voidaan käyttää.Poikkeus:Saksan markkinoilla voidaan myydä puristettua lasia, joka sisältää 18 % PbO:a ja jonka tiheys on vähintään 2,70, nimikkeellä "Pressbleikristall" tai "Bleikristall gepresst" (samoin ominaisuuksin). ZnOOBaPbOK2Oyksinään tai yhdessä &ge; 10 % &ge; 2,45 nD &ge; 1,520>VIITTAUS KAAVIOON>Neliön muotoinen merkki, väri: hopea sivun pituus:&ge; 1 cm4VERRE SONOREVETRO SONOROKRISTALLGLASSONOORGLAS BaOPbOK2Oyksinään tai yhdessä &ge; 10 %&ge; 2,40 Vickers - 550 ± 20 >VIITTAUS KAAVIOON> Tasasivuisen kolmion muotoinen merkki, väri: hopea, sivun pituus: &ge; 1 cm>VIITTAUS KAAVIOON>>VIITTAUS KAAVIOON>>VIITTAUS KAAVIOON>(1x) nD &ge; 1,545 perusteena lisämääritykselle, joka ei hajota tuotetta (tuontihetkellä)(2) Belgiassa(3) AlankomaissaLIITE IIKRISTALLILASILUOKKIEN KEMIALLISTEN JA FYSIKAALISTEN OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYSMENETELMÄT1. KEMIALLISET ANALYYSIT1.1. BaO ja PbO1.1.1. BaO + PbO:n yhteismääritysPunnitaan 0,0001 g tarkkuudella noin 0,5 g lasijauhetta ja laitetaan se platinamaljaan.Kostutetaan vedellä ja lisätään 10 ml 15 % rikkihappoa ja 10 ml fluorivetyhappoa. Kuumennetaan hiekkahauteessa kunnes vapautuu valkoista savua. Annetaan jäähtyä ja käsitellään uudelleen 10 ml fluorivetyhappoa. Kuumennetaan kunnes vapautuu uudelleen valkoista savua. Annetaan jäähtyä uudelleen ja maljan seinämät huuhdotaan vedellä. Kuumennetaan kunnes vapautuu jälleen valkoista savua. Annetaan jäähtyä, lisätään varovasti 10 ml vettä ja siirretään 400 ml dekantterilasiin. Malja huuhdotaan useaan kertaan 10 % rikkihappoliuoksella ja laimennetaan 100 ml:ksi samalla liuoksella. Annetaan kiehua 2-3 minuuttia. Jätetään seisomaan yön yli.Suodatetaan suodatinupokkaan, huokoskoko 4, läpi, pestään 10 % rikkihappoliuoksella ja sen jälkeen kaksi-kolme kertaa etyylialkoholilla. Asetetaan tunniksi 150 °C:seen uuniin kuivumaan. Punnitaan BaSO4 + PbSO4.1.1.2 BaO:n määritysPunnitaan 0,0001 g:n tarkkuudella noin 0,5 g lasijauhetta ja laitetaan se platinamaljaan.Kostutetaan vedellä ja lisätään 10 ml fluorivetyhappoa ja 5 ml perkloorihappoa. Kuumennetaan hiekkahauteessa kunnes vapautuu valkoista savua.Annetaan jäähtyä ja lisätään uudelleen 10 ml fluorivetyhappoa. Kuumennetaan kunnes vapautuu uudelleen valkoista savua. Annetaan jäähtyä uudelleen ja maljan seinämät huuhdotaan tislatulla vedellä. Kuumennetaan jälleen ja haihdutetaan melkein kuivaksi. Toistetaan 50 ml:lla 10 % suolahappoa ja kuumennetaan hieman liukenemisen edistämiseksi. Siirretään 400 ml:n dekantterilasiin ja laimennetaan vedellä 200 ml:ksi. Kuumennetaan kiehuvaksi ja johdetaan vetysulfidivirta kuumaan liuokseen. Kun lyijysulfidisakka on laskeutunut lasin pohjalle, kaasuvirta suljetaan. Suodatetaan tiheän suodatinpaperin läpi ja pestään rikkivedyllä kyllästetyllä kylmällä vedellä.Annetaan suodoksen kiehua ja tarvittaessa haihdutetaan 300 ml:ksi. Lisätään kiehuvaan suodokseen 10 ml 10 % rikkihappoa. Otetaan pois tulelta ja annetaan seistä vähintään neljä tuntia.Suodatetaan tiheän suodatinpaperin läpi ja pestään kylmällä vedellä. Hehkutetaan sakka 1 050 °C:ssa ja punnitaan BaSO4.1.2. ZnO:n määritysHaihdutetaan BaSO4:n erottamisesta saatu suodos 200 ml:ksi. Neutraloidaan ammoniakilla metyylipunan läsnäollessa ja lisätään 20 ml N/10 rikkihappoa. Säädetään Ph arvoon 2 (pH-mittari) lisäämällä N/10 rikkihappoa tai kaustista soodaa tapauksen mukaan ja saostetaan sinkkisulfidi kylmässä vetysulfidivirran avulla. Annetaan sakan seistä neljä tuntia, jonka jälkeen kerätään talteen tiiviille suodatinpaperille. Pestään rikkivedyllä kyllästetyllä kylmällä vedellä. Liuotetaan suodattimella oleva sakka kaatamalla sille 25 ml 10 % suolahappoliuosta. Suodatinta pestään kiehuvalla vedellä, kunnes saadaan noin 150 ml liuosta. Neutraloidaan ammoniakilla lakmuspaperin läsnäollessa, lisätään 1-2 g kiinteää urotropiinia pH:n säätämiseksi noin arvoon 5. Lisätään muutama tippa juuri valmistettua 0,5 % ksylenolioranssin vesiliuosta ja titrataan N/10 Complexon III-liuoksella kunnes vaaleanpunainen väri muuttuu sitruunankeltaiseksi.1.3. K2O:n määrityssaostamalla ja punnitsemalla kaliumtetrafenyyliboraatti>TAULUKON PAIKKA>platinamaljassa ensin vesihauteessa, sitten hiekkahauteessa. Kun perkloorihaposta vapautuu paksua savua (haihdutetaan kuivaksi asti), liuotetaan 20 ml:aan kuumaa vettä ja 2-3 ml:aan väkevöityä HCl.Liuos siirretään 200 ml mittapulloon, joka täytetään merkkiin asti tislatulla vedellä.Reagenssit: 6 % natriumtetrafenyyliboraattiliuos: liuotetaan 1,5 g reagenssia 250 ml:aan tislattua vettä. Poistetaan jäljelle jäänyt lievä sameus lisäämällä 1 g hydratoitua alumiinia. Ravistetaan viisi minuuttia ja suodatetaan huolehtien siitä, että ensimmäiset 20 ml suodatetaan uudelleen.Sakan pesuliuos: valmistetaan pieni määrä kaliumsuolaa saostamalla liuokseen, jossa on noin 0,1 g KCl:a 50 ml:aan N/10 HCl:a, johon lisätään ravistaen tetrafenyyliboraattiliuos, kunnes saostuminen lakkaa. Suodatetaan sintterin läpi. Pestään tislatulla vedellä. Kuivataan huoneenlämmössä eksikaattorissa. Kaadetaan 20-30 mg suolaa 250 ml:aan tislattua vettä. Ravistetaan silloin tällöin. Lisätään 30 minuutin kuluttua 0,5-1 g hydratoitua alumiinia. Ravistetaan muutama minuutti. Suodatetaan.Menettely: Otetaan noin 10 mg K2O:a vastaava määräosa happouutetta. Liuotetaan noin 100 ml:ksi. Kaadetaan hitaasti 10 ml reagenssiluosta 5 mg oletettua K2O:a kohden ravistaen kevyesti. Annetaan seistä enintään 15 minuuttia ja suodatetaan taaratun sintteriupokkaan läpi. Pestään pesuliuoksella. Kuivataan 30 minuuttia 120 °C:ssa. Konversiotekijä K2O:lle on 0,13143.1.4. Sallitut poikkeamat± 0,1 absoluuttisena arvona kussakin määrityksessäJos määritysmenetelmässä saadaan sallitun poikkeaman rajoissa oleva arvo, joka on pienempi kuin vahvistetut raja-arvot (30, 24 tai 10 %), on tarpeen käyttää vähintään kolmen määritysmenetelmän keskiarvoa. Jos arvo on vähintään 29,95, 23,95 tai 9,95 %, lasi hyväksytään prosenttiosuuksia 30, 24 ja 10 % vastaaviin luokkiin.2. FYSIKAALISET OMINAISUUDET2.1. TiheysHydrostaattisen vaa'an menetelmä ± 0,01:n tarkkuudella. Punnitaan vähintään 20 g näytettä ilmassa ja upotetaan tislattuun 20 °C:iseen veteen.2.2. Valon taittuminenArvo mitataan refraktometrillä ± 0,001:n tarkkuudella.2.3. MikrokovuusVickers-kovuus mitataan standardin ASTM E 92-65 (Tarkistettu painos 1965) mukaan muuttamalla kuormitus 50 g:aan ja laskemalla 15 määrityksen keskiarvo.